- 47S — 



I dati termici di questo sistema sono rappresentati nella fig. 2 e raccolti 

 nella tabella II. La curva di cristallizzazione primaria discende dal punto 

 di solidificazione di Li GÌ sino ad un eutettico alla temperatura di 290° 

 circa, presentando un gomito evidente per la miscela a 50 mol. % di LiOH; 

 poi risale direttamente al punto di fusione dell'idrato di litio. L'arresto 



Li FI mol. % LiOH LiOH LI C! caci. % Li OH Li Oi.' 



Eia. 1. Fio. 2. 



eutettico, per tutte le miscele da 45 a 100 mol. % di LiOH, si nota a 

 circa 285°, e assume un massimo di durata per la miscela a 65 circa mol. % 

 di idrato di litio. 



Tabella IL 



Mol. % 

 LiOH 



Mol. % 

 LiCl 



Peso % 

 LiOH 



Peso % 

 LiCl 



Temperature 

 cristallizzai, 

 primaria 



Temperature 

 1° arresto 



Durate 

 in secondi 



Temperature 

 arresto 

 eutettico 



Durate 

 in secondi 



0.00 



100.00 



0.00 



100.00 



605 











5.00 



95.00 



2.87 



97.13 



575 



305 



20 







10.01) 



90.00 



9.40 



90.60 



540 



310 



40 







20.00 



80.00 



12.10 



87.90 



500 



315 



60 







30 00 



70.00 



19.50 



80.50 



400 



315 



100 







40.00 



6n.00 



28.20 



71.80 



380 



315 



130 







45.00 



55.00 



31.60 



68.40 



340 



315 



60 



280 



20 



50.00 



50.00 



36.10 



63.90 



315 



315 





280 



, 40 



55 00 



45.00 



40.80 



59.20 



308 







290 



100 



60.00 



40.00 



45.90 



54.10 



300 







290 



140 



65.00 



35.00 



51.20 



48 80 



300 







290 



120 



70.00 



30 00 



56.80 



43.20 



330 







290 



90 



80.00 



20.00 



69.30 



30.70 



375 







285 



70 



90.00 



10.00 



83.50 



16.50 



425 







280 



50 



95.00 



5.00 



91.40 



8.60 



445 







280 



30 



100.00 



0.00 



100.00 



0.00 



462 











